SÉANCE DU l3 JUIN 1916. 917 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur remplacement de la marlensite dans le diagramme 

 fer-carbone. Note de M. Witoi.d Bromewski, présentée par M. Henry 

 Le Cliatelier. 



Sur le diagramme fer-carbone actuellement admis, la martensite n'a pas 

 trouvé d'emplacement. On la considère comme un état de transition, alors 

 que sa structure nettement cristalline permettrait de supposer en elle un 

 corps bien défini et stable dans un certain domaine de températures. 



Il m'a donc paru intéressant de rechercher les conditions d'une stabilité 

 éventuelle de la martensite. 



Suivant Osmond (') la chaleur de dissolution de la martensite est supé- 

 rieure à celle de l'acier recuit. Mais la chaleur de dissolution n'indique.que 

 l'énergie totale, alors que le domaine des températures où un corps est 

 stable dépend de son énergie- libre. Pour déterminer celle-ci, nous avons eu 

 recours à la force électromotrice de dissolution. 



Les aciers avaient la forme de barrettes longues de 4o cm environ, dont une extrémité 

 était recuite et l'autre trempée vers 900 . La composition de ces aciers avait été 

 indiquée dans un Mémoire précédent ('). Comme électrolyte servait une solution 

 normale de sulfate ferreux. Dans la première série d'expériences, l'anode était cons- 

 tituée par du charbon graphité dépolarisé par du bioxyde de manganèse, dans la 

 deuxième série la cathode était formée par de l'acier extra doux. La mesure de la force 

 électromotrice se faisait par un électromètre à quadrants calibré par un élément Weslon. 

 Ce dispositif permettait d'obtenir un potentiel stable au bout de ia à 20 minutes. 



Les résultats suivants ont été obtenus : 



Force électromotrice en volts. 

 I. Anode en charbon. II. Cathode en fer. 



1 ') Osmond, Comptes rendus, t. 100, 1 885, p. 1228. 

 (-) Broniewski, Comptes rendus, l. 130, 1913. p. 1983. 



C. R., 1916, 1" Semestre. (T. 162, N" 24) I l8 



